( 545 ) 

 extrêmement économiques, où la craie, le kaolin, l'albâtre gypseiix, les 

 ocres, etc., sont appliqués après avoir été broyés avec nn empois légèrement 

 chauffé et contenant environ ^^ de son poids de fécule. La fixité de ces cou- 

 leurs est encore remarquable lorsqu'elles sont détrempées au moyen d'un 

 mélange d'empois d'amidon et de dissolution de silicate de soude, sans qu'il 

 soit nécessaire de faire intervenir la chaux ou la baryte. 



1) Plâtre. — J'ai appliqué avec beaucoup de succès le plâtre cuit à la 

 peinture ; ce plâtre, surtout lorsqu'il provient de gypse cristallisé, donne 

 des couleurs fort belles, soit que son application ait lieu au moyen d'une 

 rlissolution de gélatine, ce qui constitue un véritable stuc, soit qu'elle ait 

 lieu au moyen de l'empois d'amidon fixé par la chaux ou la baryte. Dans 

 l'un comme dans l'autre cas, la peinture ou le vernissage siliceux peuvent 

 avoir lieu par-dessus cette base blanche sans qu'il se produise de l'écaille- 

 ment comme cela est à craindre lorsque l'on recouvre les ornements or- 

 dinaires de plâtre moulé d'un enduit siliceux. 



•1 Sulfate artificiel de baryte. — De toutes mes applications à la peinture 

 en détrempe, celle qui me paraît la plus importante c'est la substitution du 

 sulfate artificiel de baryte à la céruse, au blanc de zinc, et autres bases 

 blanches. J'ai considéré l'application du blanc de baryte comme susceptible 

 de se généraliser assez promptement pour organiser sa fabrication sur une 

 vaste échelle dans mes usines, où elle se trouve installée à côté de la fabri- 

 cation des silicates solubles, qui ont déjà pris une place importante dans 

 les usages industriels. J'ai voulu hâter ainsi la vulgarisation des procédés 

 nouveaux. 



» Le sulfate artificiel de baryte, résultat d'une précipitation chimique, 

 est obtenu et livré au commerce à l'état sec et en pains, mais plus générale- 

 ment à l'état d'une pâte consistante qui, pour les peintures, ne nécessite aucun 

 travail de broyage (i). Son application dans la peinture a lieu, comme celle 

 de toutes les autres bases blanches, en couches successives au moyen de la 

 colle forte ou de l'amidon, ou enfin au moyen d'un mélange d'amidon et 

 de dissolution siliceuse. Presque transparent lorsqu'il est appliqué à l'huile, 

 ce sulfate couvre parfaitement et tout aussi bien que la céruse et l'oxyde de 

 zinc dans la peinture à la colle et à l'amidon, et présente sur le blanc de plomb 

 et le blanc de zinc l'énorme avantage d'un prix réduit des deux tiers envi- 

 ron. Il n'est pas altérable par les émanations d'hydrogène sulfuré et donne 



(i ) Le prix de ce sulfate en pâte ferme est de 22 francs les 100 kilogrammes. 



